184 Institució Catalana d'Historia Naturai 



lena va acompanyada del mateix quarç que conté la calcopirita, i no és 

 rar trobar mostres en les que estant junts els elements calcopirita, pirita i 

 galena, ço que ens indueix a suposar que la galena està en el mateix fi- 

 ló que els altres elements, encara que en molí reduida proporció. Aquest 

 filó segueix a profunditat amb escasses variacions essent els elements 

 mineralitzants cada vegada més compactes; predomina sempre la calco- 

 pirita, amb 'la ganga de quarç o granatita. 



Anàlisis. —Des del primer moment que férem els estudis geològics 

 preliminars de la mina «FRESCA» han anat aquells acompanyats dels 

 anàlisis de les mostres personalment recollides en els avenços successius; 

 i estimem oportú el reproduir-les ordenadament per a patentitzar la llei 

 del mineral que en realitat pot ser objecte d'una explotació minera; màxi- 

 me quan els assaigs analítics ültims han estat executats per a determinar 

 un benefici industrial positiu. A continuació donarem compte, doncs, de 

 les espècies mineralògiques següents: Galena, Calcopirita, Malaqmta i 

 Granatita (1). 



Galena.— hqvLQsi mineral, sulfur de plom, tan sols s'ha pogut desco- 

 brir en la galeria C en la que probablement constitueix una derivació se- 

 condària de la filoniana principal, per lo menys en la seva mineralogènesis. 

 Aquest mineral el vàrem recollir primerament en les escombreres dels tre- 

 balls antics; presentant-se en boles d'estructura finament granuda, bastant 

 argentífera. No obstant, quan es descubrí en Tinterior de la galeria, es 

 pogué apreciar que per la seva tonalitat fosca l'acompanyava la blenda, 

 sulfur de zenc; ambdós sulfurs, íntimament units, donaren el següent re- 

 sultat; 



Coure 0.50 "/o 



Plom. . 23.05 » 



Zenc ' . , . . . 23.70 » 



Plata. , 150 grams per tonelada 



Debem advertir que aquesta mena no ha aparescut en cap dels tre- 

 balls d'exploració practicats a profunditat; per lo que no pot ser objecte 

 de cap explotació. 



Calcopirita.— Le-i primeres mostres de calcopirita, sulfur de ferre i 

 coure, que, més o menys descomposta, vàrem poguer recollir en els testi- 

 monis dels treballs antics de la galeria B, objecte de les explotacions 

 fetes anteriorment, contenien, en brut, una llei en coure de 5.30 °/o; que 

 després ascendí a 7.50 °/o, al poc rato d'escavar en l'interior de la mina 

 D. En els nous treballs d'explotació la calcopirita s'ha trobat compacta, 

 sense les alteracions hidroquímiques tan característiques d'aquest sulfur. 

 Del mineral arrencat en els treballs recents, practicats en la mina E, que 

 pel seu aspecte pot ser tingut com el tipus de la Calcopirita en massa, la 

 que deurà ser real i veritablement l'objectiu d'una explotació definitiva, 



(1) Els exemplars han sigut donats al MUSEU DE CATALUNYA. 



